﻿165 



0.3416 g 



0,3500 g Substanz lieferten 0,0074 g Quarzbeimengungen, 

 Spur Schwefel, 0,0025 g Fe 2 3 , 0,00072 g Mn 2 3 und 

 ZnO, woraus sich folgende Procentsätze ergeben. 



Si0 2 . . 



. . 2,11 



s . . . 



. . Spur 



Fe 2 3 . 



. . 0,71 



Mb 2 3 . 



. . 0,30 



ZnÖ . 



; . 97,60 





100.62 



Vor dem Löthrohr erwiesen sich die Krystalle als unschmelz- 

 bar. Das spec. Gew. wurde im Mittel aus zwei Bestimmungen 

 bei 13° C. zu 5,481 gefunden. Die Farbe der Krystalle wechselt 

 an verschiedenen Stellen des Substrats von einem hellen Stroh- 

 gelb bis in ein dunkles Braun. Es wird diese differente Färbung 

 von wechselndem Eisen- und Mangangehalt herrühren. Der Glanz 

 der Krystalle ist ein sehr hoher , ihre Durchsichtigkeit in ver- 

 schiedenen Graden wechselnd. Sie sind häufig mikroskopisch klein, 

 jedoch auch in einer Länge von 1,5 mm vorhanden. An Com- 

 binationen der Formen c = oP (0001), m = ccP (1010), o = P 

 (101 1) kamen folgende zur Beobachtung: 



1. 2. 



Oben oP (0001) oP (0001) 



— P (1011) 



Säulenzone dcP (1010; ccP (1010) 



Unten • — — 



oP (0001) oP (0001) 



Winkelmessungen an Zinkitkrystal- 

 len sind zwar mehrfach vorhanden*, 

 indess ist , da die Winkeldaten ver- 

 schiedener Vorkommnisse etwas schwan- 

 ken , es wohl von Interesse für ein 

 Vorkommen, quantitative Analyse und 

 Winkelwerthe zugleich zu erfahren. Die 

 besten Messungen gestattete ein bräun- 

 lich gefärbter sehr kleiner Krystall. 

 Axenverhältniss: a : c = 1 : 1,621934. 



3. Vergl. Fig. 1. 

 oP (0001) klein 



P (1011) gross 

 (1010) 



P (1011) klein 

 oP ^0001) gross 



P (1011) 

 dcP (10T0) 



oP (0001) 











o \ 



\ 









m 





\ 



m 



171 



1 



\ 











% 







? — o-^y 



* Vergl. Dana, A System of Mineralogy 1S63, p. 135. Brooke & Miller, 

 Mineralogy, 1852, p. 218. 



